강재

강재(鋼材, structural steel)는 강구조 공학에서 사용되는 철로 이루어진 균질한 재료를 말한다. 강재의 종류는 여러 가지가 있는데, 탄소 함유량이 많아질수록 강도는 증가하지만 취성이 증가한다. 탄소 이외에도 다른 원소들이 들어가지만, 98% 이상의 성분은 철로 되어 있다. 구성 성분의 비율에 따라 강재의 종류와 사용되는 분야가 달라진다. 구조용 강재의 탄성 계수(E)는 일반적으로 210,000MPa (=210GPa)을 사용한다.

 특징 
강재의 장단점은 다음과 같은 것들이 있다.
 장점 
 강도가 높다.
 연성이 좋아 파괴 조짐을 조기 예측 가능하다.
 인성이 높아 파단 시까지 변형 에너지를 많이 흡수할 수 있다. 고강도 강일수록 인성이 더 높다.
 공장에서 제작해서 조립하는 것이므로 공사 기간이 단축된다.
 건축물의 조립과 해체가 철근 콘크리트에 비해 유리하다.
 재료가 균질하여 철근 콘크리트에 비해 설계 가정에 가깝게 구조물이 거동하여 거동을 예측하기 쉽다.
 철근 콘크리트에 비해 세장한 구조물에 유리하다.
 철근 콘크리트에 비해 단위 중량은 더 크지만, 비강도가 더 크므로 구조물에 들어가는 물량이 상대적으로 작아 경제적이다.
 재료의 재활용이 가능하여 친환경적이다.
 도장을 잘 할 경우 철근 콘크리트에 비해 내구성이 좋다.

 단점 
 부식에 취약하여 주기적인 관리가 필요하다.
 열에 의한 강도 저하가 크므로 화재에 약하다.
 저온에서 충격하중이 작용하면 취성 파괴가 일어난다.
 좌굴에 약하다.
 반복 하중에 의한 강도 감소에 유의해야 한다.

 종류 
섬네일|강재 종류별 응력-변형률 선도
 열처리 강 : 구조용 합금강, 탄소강에 비해 거의 두 배 높은 강도를 가지며, 상대적으로 파단이 일어나는 변형도가 작다. 항복점이 명확하지 않은 특징이 있다.
 구조용 합금강 : 열처리 강에 비해 절반 정도의 강도, 탄소강에 비해 약간 더 높은 강도를 가진다. 열처리 강에 비해 파단이 일어나는 변형도가 크고, 탄소강에 비해서는 약간 작은 변형도에서 파단이 일어난다. 항복점이 명확하지 않다.
 탄소강 : 구조용 합금강보다 약간 낮은 강도를 가지는 반면, 파단까지 변형도는 제일 크다. 항복점이 명확하다.

 구조용 강재 
대한민국에서 생산되는 구조용 강재는 한국산업표준(KS)에 의해 분류된다. 몇 가지 예를 들면 다음과 같다.
 KS 번호  명칭 KS D 3503  일반 구조용 압연 강재(SS 275) KS D 3515  용접 구조용 압연 강재(SM 275A, B, C, SM 355A, B, C, TMC, SM 420B, C, TMC, SM 460B, TMC) KS D 3529  용접 구조용 내후성 열간 압연 강재(SMA 275AW, BW, CW, SMA 275AP, BP, CP, SMA 355AW, BW, CW, SMA 355AP, BP, CP)
첫번째 문자 S는 Steel을 나타낸다. 두번째 문자는 제품의 형상이나 용도 및 강종을 나타낸다. 예를 들어 SS는 일반 구조용 압연 강재(Structural Steel)을 나타내고 SWS는 용접 구조용 강재(Structural Welded Steel)를 나타낸다. 숫자는 강종의 항복강도(N/mm², MPa)를 나타낸다. 2016년 11차 KS 개정을 통해 기준이 인장강도에서 항복강도로 변경되었다. 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지는 표기 변경에 따른 업계 혼란을 방지하기 위한 병용기간이었다.KS D 3503 : 2018 해설 마지막 알파벳은 강재의 충격흡수 에너지에 의한 품질을 나타낸다. D로 갈수록 충격 특성이 향상된다.
+2016년 11차 KS 개정에 따른 강종 기호 변경일반 구조용 압연강재(SS)용접 구조용 압연강재(SM)용접구조용 내후성 열간 압연강재(SMA)구 기호변경 기호구 기호변경 기호구 기호변경 기호SS 330SS 235SM 400ASM 275ASMA 400AWSMA 275AWSS 400SS 275SM 400BSM 275BSMA 400APSMA 275APSS 490SS 315SM 400CSM 275CSMA 400BWSMA 275BWSS 540SS 410SM 490ASM 355ASMA 400BPSMA 275BPSS 590SS 450SM 490BSM 355BSMA 400CWSMA 275CWSM 490CSM 355CSMA 400CPSMA 275CPSM 520BSM 420BSMA 490AWSMA 355AWSM 520CSM 420CSMA 490APSMA 355APSM 570SM 460BSMA 490BWSMA 355BWSMA 490BPSMA 355BPSMA 490CWSMA 355CWSMA 490CPSMA 355CPSMA 570WSMA 460WSMA 570PSMA 460P
몇 가지 강재의 항복 강도와 극한 강도를 살펴보면 다음과 같다.

+일반 구조용 압연강재(SS)강도(N/mm2)판 두께(mm)SS 275SS 315*최소
항복 강도(Fy)16 이하27531516 초과 40 이하26530540 초과 100 이하245295100 초과235275인장 강도(Fu)410 - 550490 - 630
* SS 315 적용두께는 60mm 이하
+용접 구조용 압연강재(SM)

용접구조용 내후성 열간 압연강재(SMA) 강도(N/mm2)  판 두께(mm)SM 275SM 355SMA 275SMA 355최소
항복 강도(Fy)16 이하275355 16 초과 40 이하26534540 초과 75 이하25533575 초과 100 이하245325100 초과 200 이하235305 인장 강도(Fu)410 - 550490 - 630

 항복 조건 
강재는 일반적으로 수직 응력(σ)과 전단 응력(v)을 동시에 받는다. 따라서 이런 경우 강재가 항복할 때를 '항복 조건'이라고 한다. 항복 조건은 폰 미세스(Von Mises)가 제안한 다음 식에 항복강도를 결정 및 계산할 수 있다. 이 식은 접합부의 조합응력 검토에 사용된다.

필릿 용접의 경우는  식을 사용한다.

 형태와 치수 
섬네일|300px|보에 사용된 H형강
섬네일|H형강과 I형강
치수 단위는 mm를 사용한다.
 H형강 또는 I형강 : 주로 기둥, 보에 사용된다. H 형강의 치수 표시는 H-H×B×t1×t2로 표시한다.(H-높이×플랜지 폭×웨브 두께×플랜지 두께) I형강의 치수 표시는 I-H×B×t1×t2로 표시한다.(I-높이×플랜지 폭×웨브 두께×플랜지 두께) H형강은 단면이 일정하나, I형강은 플랜지 두께가 안쪽에서 바깥쪽으로 갈수록 줄어드는 차이점이 있다.
 ㄷ형강(channel) : 단면 성능이 떨어지나 접합 시공이 좋아 가새 등에 쓰인다. 치수 표시는 ㄷ-H×B×t1×t2로 표시한다.(ㄷ-높이×플랜지 폭×웨브 두께×플랜지 두께)
 ㄱ형강(Angle) : 치수 표시는 ㄴ-A×B×t (장축 길이 × 단축 길이 × 두께)로 한다.
 T형강 : T 형강의 치수 표시는 T-H×B×t1×t2로 표시한다.(T-높이×플랜지 폭×웨브 두께×플랜지 두께)
 강관
 강봉 및 강판
 냉간성형강

왼쪽

 러멜러 테어링 
러멜러 테어링(Lameller tearing)이란 강재가 열간 압연으로 생산될 때, 압연이 진행되는 방향과 수직인 단면에 집중 하중이 작용하면 변형의 집중 현상과 작은 연성 능력으로 인해 취성 파괴가 일어나는 것을 말한다. 압연이 진행되는 방향의 단면과 이와 교차하는 단면은 서로 다른 기계적 성질을 보이기 때문에 이런 현상이 일어난다. 주된 원인은 용접 후에 부재에서 일어나는 수축 현상(shrinkage)때문이다. 러멜러 테어링을 방지하기 위한 방법은 용접의 상세를 합리적으로 계획하는 것이다. 용접되는 부분이 압연이 진행되는 방향과 일치하게 하면 러멜러 테어링을 줄일 수 있다.

 강교량의 도장 
섬네일|300x300픽셀|강교는 부식방지를 위해 표면도장을 한다.
강교는 부식 방지를 위해 표면 도장을 한다. KCS 14 31 40 :2019 도장 2.3 도장계열에 따라 방법을 분류한다.
+
강구조물용 도장계열구분표면처리제1층제2층제3층제4층제5층일

반

중

방

식

계

열우레탄계 마감TypeⅠSSPC-SP10무기질

아연말 도료미스트코트고고형분

에폭시계 도료우레탄계 도료우레탄계 도료TypeⅡSSPC-SP10무기질

아연말 도료미스트코트고고형분

에폭시계 도료우레탄계 도료우레탄계 도료Type ⅢSSPC-SP10아연알루미늄용사미스트코트고고형분

에폭시계 도료우레탄계 도료우레탄계 도료세라믹계 우레탄 마감TypeⅠSSPC-SP10무기질

아연말 도료미스트코트세라믹계

방식도료세라믹계

우레탄 도료세라믹계

우레탄 도료TypeⅡSSPC-SP10무기질

아연말 도료미스트코트세라믹계

방식도료세라믹계

우레탄 도료세라믹계

우레탄 도료Type ⅢSSPC-SP10아연알루미늄용사미스트코트세라믹계

방식도료세라믹계

우레탄 도료세라믹계

우레탄 도료실록산계 마감TypeⅠSSPC-SP10무기질

아연말 도료미스트코트고고형분

에폭시계 도료실록산계

도료실록산계

도료TypeⅡSSPC-SP10무기질

아연말 도료미스트코트고고형분

에폭시계 도료실록산계

도료실록산계

도료Type ⅢSSPC-SP10아연알루미늄용사미스트코트고고형분

에폭시계 도료실록산계

도료실록산계

도료불소수지계 마감TypeⅠSSPC-SP10무기질

아연말 도료미스트코트고고형분

에폭시계 도료불소수지계

도료불소수지계

도료TypeⅡSSPC-SP10아연알루미늄용사미스트코트고고형분

에폭시계 도료불소수지계

도료불소수지계

도료친

환

경

중

방

식수용성 우레탄계 마감TypeⅠSSPC-SP10수용성무기질

아연말

도료미스트코트수용성

에폭시계 도료수용성

우레탄계 도료수용성

우레탄계 도료TypeⅡSSPC-SP10수용성무기질

아연말

도료미스트코트수용성

에폭시계 도료수용성

우레탄계 도료수용성

우레탄계 도료TypeⅢSSPC-SP10아연알루미늄용사미스트코트수용성

에폭시계 도료수용성

우레탄계 도료수용성

우레탄계 도료TypeⅣSSPC-SP10무용제 에폭시계 도료무용제

에폭시계 도료수용성

우레탄계 도료수용성

우레탄계 도료

 같이 보기 
 형강
 구조공학
 각주 

 참고 문헌 



 KS D 3503:2018 일반구조용 압연강재
 KS D 3515:2018 용접구조용 압연강재
 KS D 3529:2018 용접구조용 내후성 열간 압연강재

 외부 링크 

 대한전문건설신문 - 강재에 도장작업 불필요 ‘친환경 교량기술’ 개발

분류:강철
분류:건축재료